— 480 — 



kung der vorhergehenden Bearbeitung von Metallen auf die relative 

 Lage der Elastizitätsgrenze derselben im Auge behält, unterscheidet 

 man die natürliche Elastizitätsgrenze von der künstlich erhöhten 

 und nimmt die erste derselben als Qualitätskoeffizienton an, welcher 

 dem Metall eigentümlich ist und seinen natürlichen bausfcotflichen 

 Wert charakterisiert. 



5. Bei Metallen und deren Legierungen steigen die im Beginne 

 der Wirkung der Belastung wahrgenommenen bleibenden Deforma- 

 tionen mit der Zeit, d. h. es wird eine sogenannte Nachwirkung 

 beobachtet; was den Einfluss einer dauernden Wirkung der Be- 

 lastung auf die Grösse der federnden Deformationen betrifft, so 

 gibt es zur Zeit keine Versuchsergebnisse, auf Grund deren ent- 

 weder das Bestehen dieser Wirkung kategorisch verneint oder 

 dieselbe quantitiv charakterisiert werden könnte; der wahrschein- 

 liche Grund dafür versteckt sich in der ausserordentlichen Klein- 

 heit der elastischen Deformationen bei Metallen überhaupt und in 

 den um so geringeren von der Zeit abhängigen Veränderungen 

 dieser Deformationen. 



Und so nimmt die Elastizitätsgrenze Z^ bei Metallen und ihren 

 Legierungen bezüglich ihrer Zugfestigkeit Z^^^^^ eine sehr variierende 

 Lage an, und zwar von Z^^^ bis Z^^Z,^^^^^. 



Bei anderen Baumaterialien — und nun schon organischer Herkunft — 

 sehen wir etwas anderes; so macht z. B. die Elastizitätsgrenze 

 verschiedener Sorten lufttrockenen Holzes im Durchschnitt ungefähr 

 die Hälfte des Festigkeitskoeffizienten aus (nach A. Tetmayer's 

 Versuchsergebnissen) *). 



Die Tierhaut zur Herstellung von Riemen hat keine Elastizitäts- 

 grenze, d. h. bei derselben ist ^^ = 0, Avenn sie in ihrem na- 

 türlichen, nicht ausgespannten Zustand befindlich. Eine vorher- 

 gehende Ausspannung kann aber die Elastizitätsgrenze bedeutend 

 erhöhen, ähnlich dem, wie das Walzen und Ziehen von Metal- 

 len im kalten Zustand die Elastizitätsgrenze derselben erhöht. 

 Die Erscheinung der Nachwirkung tritt bei Haut besonders scharf 

 hervor. 



Die gemachte die relative Lage der Elastizitätsgrenze bei den 

 in Bautechnik meist gebrauchten Materialien, sowohl mineralischer. 



1) T et may er, A. Die angewandte Elastizitäts- und Festigkeitslehre. 1905. 

 S. 207. 



